标题：强化地板
强化地板的成分
强化地板一般是由四层材料复合组成，即耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡(防潮)层。
合格的强化地板是以一层或多层专用浸渍热固氨基树脂。覆盖在高密度板等基材表面，背面加平衡防潮层、正面加装饰 层和耐磨层经热压而成。
强化地板的耐磨值如何确定
强化地板耐磨值是强化地板的最重要的指标之一，是决定强化地板使用寿命的最大变量。然而，在耐磨值上商家的众说纷纭又让消费者无所适从，15000、18000、23000、32000……这些值是从哪里来的呢？消费者怎样才能知道商家所说的耐磨值是真还是假？ 其实，知道这个变量很容易，找一个360目的砂纸当场就可以实验，按照商家所说的转数开始打磨，一个来回以两转计，在地板表面开始出现磨损时，算一算，你磨了多少来回，此时得到的转数便是该地板的初始耐磨值，继续磨吧！磨到一定的转数你会发现被磨的地方已经没有三氧化二铝表层了，再算一算，磨了多少转，这时你得到的是该地板的终结值。通常情况下终结值比初始值高出很多。可能，有的商家还会告诉你他标的是中间值，没关系，再算一算你前面得到的两个值的平均值，就是它！
在实验的过程中，那些表面很快被磨损的地板必然是没有耐磨层的地板；按照国标（GB/T18102-2007）耐磨等级分为3种a、商用级 b、家用1级 C、家用2级；其中4000转以上的产品才能称作符合国标的强化地板，一般来说，进口强化地板的初始耐磨值都在9000转以上。[1]
强化地板的类别
一、从厚度上分有薄的和厚的（8毫米多的和12毫米左右的）。
从环保性上来看，薄的比厚的好。因为薄的，单位面积用的胶比较少。厚的，密度不如薄的高，抗冲击能力差点，但脚感稍好点。实际上，差别都不大。
二、从规格上分有标准的、宽板的和窄板的
标准的，宽度一般为191-195毫米。长度1200左右和1300左右。宽板的，长度多为1200多毫米，宽度为295毫米左右。窄板的，长度在900-1000毫米，宽度基本上在100毫米左右。近似实木地板的规格，多数叫仿实木地板。 
标准的规格是欧洲地板生产者协会多数成员采用的。现在仍然是这样。我国进口世界上最先进的，强化地板加工流水线，也是采用标准规格。也就是说，采用进口流水线加工的，大型的强化地板生产企业的产品，绝大多数仍是标准规格。市场上有许多经销商，标榜自己的产品是进口的，常说的一句话：“进口的没有宽板规格和厚度12毫米左右的尺寸”。应该是绝大多数进口的地板，没有宽板规格和加厚的尺寸。
宽板规格是我国的强化地板加工企业为了满足消费需求，自己发明的。它的优点看着大方，地板的缝隙相对少。多数为加厚的，即12毫米左右。一般表面的装饰纸都是国产的，花色变化多，比较灵活。缺点是色差相对大点，装饰纸的抗紫外线能力差点。
窄板规格也是我国的特点。实木地板看着大方，太贵，稳定性不好；我国的地板厂商造出仿实木地板，看着其规格与实木地板一样，价格便宜，稳定性又好，四边做成V型槽的，真能以假乱真，厚度基本上在12毫米左右。在市场推行不到一年时间，很受欢迎。
三、从表面涂层的分有三氧化二铝的，三聚氰胺的，钢琴漆面的。 
标准的强化地板表面，应该都是含有三氧化二铝耐磨纸的。它有46克、38克、33克，还有更低的，直接在装饰纸上喷涂三氧化二铝的。国家规定，室内用的强化地板的表面耐磨转数应该在6000转以上，只要用46克耐磨纸的地板，才能保证达到要求。38克耐磨纸的耐磨转数可以达到4000-5000转；33克更低；直接喷涂三氧化二铝的，能达到2000-3000转就很好了。耐磨转数低的，材料成本比较低；由于它耐磨程度低，加工时的刀具成本也低。相反，耐磨转数高，本身的成本就高出不少。
三聚氰胺表面涂层的，一般用于墙板，桌面板等，用在耐磨程度要求不高的地方。在地板行业内将这类表面涂层的地板称为“假地板”。它的耐磨转数只有300-500转。使用强度大的话，两三个月，表面的装饰纸，就会磨损。标准的强化地板正常使用10年都不会出现这样的问题。这类地板装饰纸上面没有耐磨层，看起来，花纹好看，清楚。用手摸着也比较光滑。这正是外行容易上当的地方。
钢琴漆表面涂层的，实际上是将用于实木地板表面的油漆，用于强化地板。采用的是比较亮的油漆而已。这种涂层的耐磨程度远不能与三氧化二铝表面相比。它的耐磨程度低，目前实木地板都在向具有高耐磨程度的方面发展。除非你特喜欢这种表面的涂层。
四、从地板的特性上来分有水晶面的、浮雕面的、锁扣的、静音的、防水的等等。
水晶面的基本上就是平面的。好打理，好收拾。
浮雕面的从正面看，与水晶面没有区别，侧面看，用手摸，表面有木纹状的花纹。
锁扣的，地板的接缝处，采用锁扣形式，即控制地板的垂直位移，又控制地板的水平位移；原来的榫槽式，即常说的企口地板，只能控制地板的垂直位移。再早的木地板块，接缝处没有榫槽，哪方面的位移都控制不了，所以地板块经常翘起，走路绊脚，多有不便。
静音的，即在地板的背面加软木垫或其他类似软木作用的垫子。用软木地垫后，踩踏地板的噪音可降20分贝以上（引自软木地垫工厂的资料），起到增加脚感、吸音、隔声的效果。这对提高强化地板舒适性，起到积极的作用。也是强化地板今后发展的一个方向。
防水的，在强化地板的企口处，涂上防水的树脂或其他防水材料，这样地板外部的水分潮气不容易侵入，内部的甲醛不容易释出，使得地板的环保性、使用寿命都得到明显提高；尤其是在大面积铺设，不便留伸缩缝，加压条的条件下，可以防止地板起拱，减少地板缩缝。
综上所述，浮雕的，确实好看；如果用相同克数的耐磨纸，水晶的比浮雕的耐磨程度相对高点；静音的脚感确实好，就是贵点；防水
的，性价比很好，认识它的作用的人，目前还不是很多。
倒角滚漆：一种加工工艺，将地板上边沿切去一些，然后涂上油漆遮盖基材颜色，使之边沿颜色更加有层次感，与实木地板神似，故而深受广大的消费者喜欢。倒角滚漆后的板子铺成之后，板与板之间的上沿有一条极浅的小缝，容易积累灰尘，不方便清理。不倒角的板子就没有这样的问题。
模压板：模压板一个显著地特点是板子上边沿向下有弧度的凹陷，两板拼合之后结合紧密，但是有一条小沟，业内称之为U型槽，这种板子绝大多数情况下是强化地板。模压板一个巨大的优点是方便清理，小沟之中的灰尘清理起来非常方便，只要抹布或拖把一抹即可。
强化地板选购
1．首选有经营历史、知名品牌厂商的产品强化木地板是科技含量较高的产品，从外观上来看，极不易区分质量的好坏，除非经过质量检验。因此我们建议消费者购买品牌产品。知名品牌一般经过市场运作考验，在消费者的心目中已树立良好的形象。知名品牌既保证产品质量又负责铺设安装，更主要的是今后服务有保证，买个放心，也免去了后顾之忧。可能廉价地板比品牌地板每平方米能便宜上二、三十元，但其效用、使用寿命可能只是品牌地板的1/2甚至更少，而且缺乏环保及售后服务保证。
牢记便宜没好货的古训，以特低的价格出售的产品往往会有问题，便宜背后掩藏着深不可测的陷阱。面对激烈的市场竞争，谁都想吸引消费者，但讲究质量的正规厂家是打不出跳楼价的。2．从包装上鉴别正规厂商生产的地板包装上应有中文标注的制造商名称、地址、使用说明和执行标准。从2007年起强化木地板的国家标准开始实施,其名称和编号是国国家标准：GB/T 18102-2007 浸渍纸层压木质地板。
知名品牌既具有我国质检权威部门出示的测试报告；又在产品的包装箱上标识标注完整。注册商标、生产厂家、经营单位、型号、数量、地址、电话等。这里要提醒一句，千万别贪图便宜买三无强化木地板，以免受骗上当。3．选耐磨转数强化木地板的耐磨性主要取决于表层三氧化二铝的含量，一定的耐磨转数对应一定的三氧化二铝含量。对于家庭用地板耐磨转数通常选用6000转以上，而在公共场所通常选用9000转以上，您可按需选购。4．选游离甲醛释放量强化木地板中含有一定量的甲醛，若超过国家规定的指标值（1.5mg/L）将对人体有害.在选购时最适宜选用有国家环境保护标志认证的产品或免检产品。5．选择基材密度强化木地板基材（高密度纤维板）的密度应为0.82-0.96 g/cm3,密度太低或太高均不适宜。6．选耐水性能耐水性能用吸水厚度膨胀率指标反映，该指标值高，耐水性就差，即在潮湿环境下轻易引起尺寸变化。切不可听信防水地板之类的误导，只有防潮的地板目前没有防水的木地板。7．选机械加工精度用6-12块地板在平地上拼装后，用手摸和眼观的方法，观察其加工精度是否平整光滑，榫槽咬合是否合适，不宜过松，也不宜过紧。同时仔细检查地板之间拼装高度差和间隙大小。假冒伪劣强化木地板特征1．一般采用三氧化二铝含量在20g/m2左右的耐磨纸，或不用耐磨纸。低密度板，（极少数采用中密度板），耐磨转数通常在100-3000转之间。最多使用一、二年边角便会被磨损。以湖南、湖北、山东、辽宁、吉林、黑龙江为聚点，北京近郊犹为猖獗。质量低，不环保，政府部门正在严厉查处。此种不法商家只顾及短期利益，无售后服务保障，价位30－80元之间不等。
2．通常选用国产的廉价装饰纸，这种装饰纸花纹模糊，最大的缺陷是一般不抗紫外线，阳光照射后会褪色。这就是为什么有些消费者反映地板安装完三、四个月后靠阳台、窗户的地方出现变色的原因。 3．基材较差，用中、低密度板或刨花板，质量指标不稳定，甲醛严重超标。
4．加工精度差，且经常声称是：进口大板，国内开槽。
5．包装比较粗糙，宣传画册的印刷质量较差，内容东拼西凑，口号卖点一套套，经常会盗用大公司的画册内容。
强化地板选购注意事项
首先看环保对强化木地板而言，地板环保的最主要标准在于甲醛释放量。对甲醛释放量标准的限定上，地板界的环保总共经历了E1、E0、FCF三次技术革命。在较早阶段，人造板的甲醛释放量标准为E2级（甲醛释放量≤30mg/100g），其甲醛释放限量很宽松，即使是符合这个标准的产品，其甲醛含量也可能要超过E1级人造板的三倍多，严重危害人体健康，所以绝对不能用于家庭装饰装修。于是有了第一次环保革命，在这次环保革命中，地板界推行E1级环保标准，即甲醛释放量为≤1.5㎎/L，虽然对人体基本上不构成威胁，但地板中仍残留着许多游离甲醛。去年，地板行业又开始了第二次环保革命，推出了E0级环保标准，使地板甲醛释放量降低到了0.5㎎/L。辨别地板是否环保的最好方法就是用起子和锤子把地板从锁扣的地方撬开，让地板基材大面积的裸露出来，然后用鼻子闻，好的地板应该是木头的味道，差的有很强的刺鼻味！接着看品质好地板要选择好材料，好材料要天然，密度高而适中。有些人认为人造板密度越高越好，其实不然，过高的密度，其吸水膨胀率也高，容易引起尺寸变化而导致地板变形。其次，要依靠先进的地板生产线及设备及严谨的工艺，才能生产出一流的地板。判断地板品质的优劣也可以从质量检测证书，以及其他诸如 “国家质量免检产品”、“ISO9001质量体系认证”、“ISO14001环境体系认证”等荣誉证书来衡量，因为这些荣誉的获得必定使一个企业精细化经营的结果。三看服务服务关系到产品质量的保证，也是企业形象的表现。地板产品在安装不久后出现一些变形、起翘、开裂的问题，很多是由于安装不当造成的。因此服务是否专业化，也影响到产品性能的发挥.现在地板安装流行无尘安装，家装中粉尘污染不可小觑，如在地板安装工程中，就难免会出现木屑及粉尘，飘浮在空气中，其危害同样是长期而严重的。搬进新房的人们常会得一种“新居综合症”的怪病，例如每天清晨起床时，感到憋闷、恶心，甚至头晕目眩；容易感冒；经常感到嗓子不舒服，呼吸不畅，时间长了易头晕、疲劳等。这是因为呼吸道受到了感染，而最大的诱因就是长期悬浮在空中的粉尘侵扰。为了避免粉尘污染，最好选择无尘安装。四看品牌品牌的含义决不止于企业的知名度。一个成熟且又成功的品牌，最后拥有的并不是强势和知名度，而是与消费者形成牢固的心理联系。一个得到大家认可的品牌是通过企业、产品与消费者之间长期的互动而建立起来的，它是时间的积累、企业的切实行动、产品与服务的不断提升等诸多因素在消费者心目中滋生出来的。企业品牌，即是企业的一种承诺，一种态度，对消费者来说，是一种保障。因此，消费者选择产品时最好选择大品牌，以得到质量、服务等多方面更好的保障。最后再看价格在如今的建材行业内，存在很多牟取暴利、甚至损害消费者利益的事件，风气败坏导致了消费者信任度降低。价格处于混乱状态，消费者也感到迷茫，不知道自己的付出是否物有所值，因此都希望了解有一个相对透明的价格。
强化木地板保养
1、在地板刚铺设完毕后，要经常保持室内空气的流通。
2、超重物品应平稳搁放,家具和重物均不能硬行推拉拖曳，以免划伤耐磨层表面。 
3、不能用利器刮、划地板表面。 
4、使用中千万不能用水浸泡地板，若有意外，应及时用干拖布拖干地板。 
5、保持地板干燥清洁、地板表面如有污物，一般用不滴水的潮拖把擦干即可。 
6、防止地板被炊具炙烤而变形。 
7、门前应放置一块蹭脚垫，减少沙粒对地板的磨损。 
8、用地板专用清洁剂清除斑点和污渍。不可用有损伤性能的物品清洁，例如金属工具、尼龙摩擦垫和漂渍粉。
通过一些方法也可以辨别强化地板的好坏：
1、闻
在地板的横截面使用锉刀摩擦，使横截面产生热量是甲醛充分挥发（甲醛在25摄氏度以上会加速释放，同时可以闻到一些刺激性味道），这个时候可以闻一下，一般可以闻到三种不同级别的味道：
第一种：刺鼻的味道如果是这样味道的地板，说明里面含有大量甲醛，选择时候需要谨慎，最好不要购买；
第二种：问不出味道，这种地板国内价格在200元以上；
第三种：可以闻到淡淡的木香味，这样的地板说明胶水含量很少。可以达到欧标E1级
2、泡水：
有人说这种方法不科学，强化地板都不能泡水，但是我自己做过一些实验，得出了另外的结论
1、1周以后，地板沉底了，并且水的颜色变黄变黑，水中含有大量的杂质请看图
  2、15天以后地板上面长出了蛆
  发生这样的问题，就是因为地板里面含有大量的杂质。但是没有变化的地板也是有的比如瑞士原装进口强化地板看下图：
  3、看
看基材，将地板对破开，看里面的基材，好的基材里面没有杂质，颜色较为纯净，差的地板基材里面用肉眼的就能看见大量杂质。国产地板大部分使用速生林，木材3到5年就开始使用，但是进口地板特别是fsc认证的板材对于木种有着严格的限制，所以木质基材较好。
强化地板特性
1、地板价格选择范围大，适合各阶层的人们选择
2、适用范围广
3、耐污、抗酸减性好，免维护
4、富有弹性、防滑性能好
5、耐磨、抗菌，不会虫蛀、霉变
6、尺寸稳定性好、不会受温度、潮湿影响变形
8、隔音降噪，脚感舒适
9、色彩、花样丰富，完全满足个性设计需要
10、防火性能B1级
11、重量轻，减轻建筑的承载
强化地板的优点
1、耐磨：强化地板表层为耐磨层，它由分布均匀的三氧化二铝构成，反映强化地板耐磨性的“耐磨转数”主要由三氧化二铝的密度决定。一般来说，三氧化二铝分布越密，地板耐磨转数越高。　但是，耐磨不等于耐用。选择耐用的强化地板，真正需要特别关注的是地板凹凸槽咬合是否紧密，基材是否坚固，甲醛含量是否过高，花色是否真实自然等。　
2、花色品种较多，花色时尚、可以仿真各种天然或人造花纹。与传统实木地板相比，规格尺寸大。丰富：强化地板的装饰层一般是由电脑摹仿，可仿真制作各类材种的木材花纹，甚至还可以摹仿石材以及创造出自然界所没有的独特图案。
3、容易护理：由于强化地板表层耐磨层具有良好的耐磨、抗压、抗冲击以及防火阻燃、抗化学品污染等性能，在日常使用中，只需用拧干的抹布、拖布或吸尘器进行清洁，如果地板出现油腻、污迹时，用布沾清洁剂擦拭即可。
4、安装简便：由于强化地板四边设有榫槽，其安装时只需将榫槽相互契合，形成精确咬接即可，铺设后的地面整体效果好，色泽均匀，视觉效果好，同时，强化地板可直接安装在地面或其他地板表面，无须打地龙。另外，强化地板可以从房间的任意处开始铺装，简单快捷。
5、与实木地板相比，强化地板最表面的耐磨层是经过特殊处理的，能达到很高的硬度，即使用尖锐的硬物如钥匙去刮，也不会留下痕迹。这个优点的最大好处就是，日常生活里再也不用为保护地板而缩手缩脚的了。而且具有更高的阻燃性能，耐污染腐蚀能力强，抗压、抗冲击性能好。
6、性价比优良（价格便宜）：强化地板有耐磨层、装饰层、基材及平衡层构成。其耐磨层、装饰层以及平衡层为人工印刷，基材采用速生林材制造，成本较实木地板低廉，同时可以规模化生产，相对性价比高。
强化地板打蜡
1、提高不了亮度，达不到国家规定的使用标准。　
2、因为强化木地板本身就有耐磨层，在上面打蜡显得多此一举。在耐磨层上打蜡不是直接摩擦地板，而是摩擦蜡膜层，造成许多用户错以为强化木地板很“娇气”的错觉。　3、在耐磨层上做保洁是很容易的，如打上蜡以后再做反而更麻烦。